MÉTODOS DE ENSAIO A.1. Ensaio de tracção – aço e alumínio O ensaio de tracção é realizado sobre uma amostra rectangular de material retirada da parte cilíndrica da garrafa pronta, em conformidade com o método descrito nas normas ISO 9809 (aço) e ISO 7866 (alumínio). Para garrafas com invólucros de aço inoxidável soldado, devem também ser realizados ensaios de tracção com material retirado de soldaduras em conformidade com o método descrito no n.o 8.4. da norma EN 13322-2. As duas faces da amostra, representando as superfícies interior e exterior da garrafa, não devem ser processadas à máquina. O ensaio de tracção obedece à norma ISO 6892. NOTA – Chama-se a atenção para o método de medição do alongamento descrito na norma ISO 6892, sobretudo nos casos em que a amostra sujeita ao ensaio de tracção é cónica, resultando num ponto de fractura afastado do meio comprimento. A.2. Ensaio de impacto – garrafas e invólucros de aço O ensaio de impacto é realizado sobre três amostras de material retiradas da parte cilíndrica da garrafa pronta, em conformidade com a norma ISO 148. As amostras são retiradas da parede, com um entalhe perpendicular a esta, na direcção indicada pelo quadro 6.2 do anexo 3. Para garrafas com invólucros de aço inoxidável soldado, devem também ser realizados ensaios de impacto com material retirado de soldaduras em conformidade com o método descrito no n.o 8.6 da norma EN 13322-2. O entalhe deve ser perpendicular à face da parede da garrafa. Nos ensaios longitudinais, as amostras são processadas à máquina sobre as 6 faces; se a espessura da parede não permitir uma espessura final de 10 mm para a amostra, esta será o mais próxima possível da espessura nominal da parede da garrafa. As amostras retiradas em direcção transversal devem ser processadas à máquina sobre 4 faces apenas (exceptuam-se as faces interior e exterior da parede). A.3. Ensaio de resistência do aço à fissuração sob o efeito de sulfureto